Source: http://docplayer.fi/3139498-Kuivien-sisatilojen-luonnonkivisen-lattiapaallystyksen-suunnitteluohje-marraskuu-2003.html
Timestamp: 2017-03-26 11:32:24+00:00
Document Index: 17234792

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu PDF
Download "Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003"
1 Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Marraskuu 20032 3 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Luonnonkiven käytön suunnitteluohjeita saatuihin tuloksiin. Hankkeen rahoittivat TEKES, Oy Optiroc Ab, Kiviteollisuusliitto ry sekä VTT. Projekti toteutettiin VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa. Projektin tulosten perusteella laadittiin seuraavat suunnitteluohjeet: Julkisivun laastilla kiinnitetyn luonnonkivilaatoituksen suunnitteluohje Märkätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Kuivien sisätilojen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje Suunnitteluohjeet ovat saatavissa Kiviteollisuusliiton www-sivuilla osoitteessa Tutkimuksen johtoryhmätyöskentelyyn ja ohjeiden laatimistyöryhmän työskentelyyn osallistuivat Timo Rautanen Optiroc Oy Ab puheenjohtaja Eeva-Liisa Hannu Lemminkäinen Oyj Pauli Immonen Suomen Graniittikeskus Oy Pekka Jauhiainen Kiviteollisuusliitto ry Jukka Järvinen Tulikivi Oyj Erkki Jääskeläinen TEKES Tapio Laari Suomen Graniittikeskus Oy Pekka Mesimäki Stonecon Oy Eero Pekuri Tulikivi Rakennuskivet Oy Lasse Pulli Tulikivi Rakennuskivet Oy Timo Ruoppa Kivitimo Oy Juha Sivonen Tulikivi Oyj Fred Sundén maxit-group Kari Öhrnberg Lemminkäinen Oyj Markku Leivo VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lasse Mörönen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Kalervo Orantie VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liisa Salparanta VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sihteeri Kiviteollisuusliitto ry4 KUIVIEN SISÄTILOJEN LUONNONKIVISEN LATTIA- PÄÄLLYSTYKSEN SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALUE JA OHJEEN LIITTYMINEN MUIHIN OHJEISIIN Ohjeen käyttöalue Suunnitteluohjeet Tuotestandardit LAATTOJEN KIINNITYSTAVAT OHUTLAASTIKIINNITYS Suunnittelu Laatoitusalusta Kiinnitys- ja saumauslaasti Kiven taustapinta Mitoitus Luonnonkivilaatat Laattasaumat Liikuntasaumat Laadunvarmistus työmaalla Alusta ennen päällystystä Työn aikainen laadunvarmistus Valmis päällystys PAKSULAASTIKIINNITYS Suunnittelu Laatoitusalusta Kiinnityskerros ja saumauslaasti Kiven taustapinta Mitoitus Luonnonkivilaatat Laattasaumat Liikuntasaumat Laadunvarmistus työmaalla Alusta ennen päällystystä Työnaikainen laadunvarmistus Valmis päällystys KIRJALLISUUTTA LIITE 1 LIITE 2 Luonnonkivilaatoituksen kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky Ohjeen laadinnan yhteydessä liitteen 1 mukaisesti testattujen luonnonkivilaattojen kiinnityssysteemien muodonmuutoskyky. 15 1 SOVELTAMISALUE JA OHJEEN LIITTYMINEN MUIHIN OHJEISIIN 1.1 Ohjeen käyttöalue Tämä suunnitteluohje käsittää kuivien sisätilojen betonilattian luonnonkivipäällystyksen suunnittelun ja mitoituksen, kun laattojen kiinnitys tehdään kiinnityslaastilla tai laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin yhdistelmällä, joka täyttää kohdassa 3.2 esitetyn ominaisuusprofiilin. Lisäksi annetaan maakostealla betonilla kiinnitettyä päällystystä koskevia suunnittelu- ja laadunvarmistusohjeita. Ohje koskee luonnonkivilaatoituksia, kun laatoitusalusta on TT-laatta, ontelolaatta, paikallavalulaatta tai maavarainen laatta. Ohje perustuu Kurun harmaalla, Korpilahden mustalla, Ylämaan ruskealla, Nunnanlahden vuolukivellä ja Carraran valkoisella marmorilla tehtyihin tutkimuksiin. 1.2 Suunnitteluohjeet Luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohjeita annetaan julkaisuissa: RT Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisätiloissa. Rakennustietosäätiö, 1987, 17 s. RT SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 416 s. RT RunkoRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 434 s. Mesimäki Pekka, Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje. Kiviteollisuusliitto ry. Helsinki s. + liitt. 7s. Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet. Tulikivi s. Julkaisua BLY 7/by 45. Betonilattiat 2002 /6/ voidaan soveltaa luonnonkivilaatoituksen suunnitteluun. Suunnittelussa noudatetaan edellä mainittujen julkaisujen ohjeita elleivät ne ole ristiriidassa tämän ohjeen tai eurooppalaisen standardoinnin kanssa. Mikäli edellä mainituista julkaisuista on ilmestynyt uudempi painos noudatetaan uusimman painoksen ohjeita. 1.3 Tuotestandardit Luonnonkiviseen lattianpäällystykseen käytettävien tuotteiden eurooppalainen standardointi on kesken. Valmisteilla ovat standardit: pren Natural stone - Finished products, modular tiles - Specifications. (Koskee laattoja, joiden paksuus on 12 mm) pren Natural stone - Finished products, slabs for floors and stairs - Specifications. (Koskee laattoja, joiden paksuus on > 12 mm) Valmiina on standardi: 26 EN Adhesives for tiles - Definitions and specifications. (Standardia sovelletaan luonnonkivilaatoitukseen) 2 LAATTOJEN KIINNITYSTAVAT Laatoitus voidaan tehdä ohutlaastikiinnityksellä tai paksulaastikiinnityksellä. Ohutlaastikiinnityksessä päällysteen kerrospaksuus (mahdollinen laakerointikerros + kiinnityslaastikerros + kivi) on mm ja luonnonkivilaattojen enimmäispaksuudeksi suositellaan 12 mm. Paksulaastikiinnityksessä päällysteen kerrospaksuus on mm ja luonnonkivilaattojen vähimmäispaksuudeksi suositellaan 20 mm. 3 OHUTLAASTIKIINNITYS 3.1 Suunnittelu Laatoitusalusta Luonnonkivipäällystys tehdään alustalle, joka on rakennusosakohtaisten vaatimusten mukainen /3, 5/. Laatoitusalustan tulee olla puhdas eikä siinä saa olla muottiöljyn jäämiä. Betonialustan runkoaineen maksimiraekooksi suositellaan vähintään 16 mm. Mikäli pintavalun maksimiraekoko on 8 mm, betonin kutistuma on n % suurempi kuin 16 mm:n maksimiraekoolla. Laatoitusalustaa koskevia vaatimuksia esitetään kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa. Tässä esitetään suhteellista kosteutta, pinnan vetolujuutta ja pinnan tasaisuutta koskevat vaatimukset sekä suhteellisen kosteuden arviointimenetelmiä. Suhteellinen kosteus Laatoitusalustan laatoituksen jälkeen tapahtuvan kuivumiskutistuman suuruus riippuu laatoitusalustan laatoitusajankohdan suhteellisesta kosteudesta. Kutistuman kannalta suositellaan, että laatoitusalustan suhteellinen kosteus on korkeintaan 80 %. Mikäli esimerkiksi rakentamisaikataulu ei mahdollista alustan kuivumista 80 %:n suhteelliseen kosteuteen laatoitus voidaan tehdä kosteammalle alustalle, mutta tällöin liikuntasaumaväliä on tihennettävä. Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa, alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista kosteutta. 37 Kohdassa annetaan suurin suositeltava liikuntasaumaväli, kun alustan kosteus laatoitusajankohtana on 80, 85 tai 90 %. Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. betonin laadusta, rakenneratkaisusta, ja ympäristöolosuhteista. Rakenteiden kuivumista voidaan arvioida Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/. Edellä mainitussa julkaisussa annetaan erilaisten sisätiloihin rajoittuvien betonilattia- ja seinärakenteiden kuivumisajan arvioimisohjeet. Esimerkiksi massiivisen teräsbetonilaatan (välipohja/ väliseinä) kuivumisaika tavoitekosteuteen lasketaan kaavasta /7/: Peruskuivumisaika nähdään kuvan 1 käyrästä, kertoimet kuvan 2 taulukoista ja kuivumisen arviointisyvyydet kuvasta 3. Paikallavalettu massiivinen tb-rakenne. Peruskuivumiskäyrä Betonin RH (%) Aika viikkoina Kuva 1. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen peruskuivumiskäyrä /7/. 48 Kuva 2. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen kuivumisaika-arvionlaskennassa käytettävät kertoimet /7/. Kuva 3. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen kuivumisen arviointisyvyydet, d /7/. 59 Esimerkki /7/: 200 mm paksu välipohja, betoni K30 (v/s=0,7), kastunut yli 2 viikkoa, kuivatuksen alettua olosuhteet 25 ºC/50 %RH. Tavoitekosteus 85 %. (perusaika 37 viikkoa) (v/s-kerroin 1,0) (paksuuskerroin 0,7) (kuivumissuuntakerroin 1,0) (olosuhdekerroin 0,7) (kastumiskerroin 1,5) = 37 1,0 0,7 1,0 0,7 1,5 = 27,2 27 viikkoa Erilaisten rakenneratkaisujen edellyttämä lattiabetonin kuivatusaika 90 %:n suhteelliseen kosteuteen voidaan arvioida by 45:n kohdassa 4.4 annetun arviointimenetelmän mukaisesti /6/. Työmaalla suhteellinen kosteus on aina mitattava ennen päällystystä. Pinnan vetolujuus Päällystettävän pinnan vetolujuusvaatimus riippuu lattiaan kohdistuvasta rasituksesta by 45:n luvun mukaisesti. Kun rasitus on keskisuuri pinnan vetolujuuden on oltava vähintään 1,2 MPa. Lattiaan kohdistuu yleensä keskisuuri rasitus liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Mikäli päällystettävä pinta on tasoitettu tasoitteella, vetolujuusvaatimus koskee tasoitettua pintaa. Pinnan tasaisuus Tasoitetun alustan tasaisuuden on vastattava by 45:n luokituksen mukaista luokkaa A 0 /6/. Luokassa A 0 sallitut suurimmat tasaisuuspoikkeamat esitetään by 45:n mukaisessa taulukossa 1. Mikäli by 45:stä on ilmestynyt uudempi painos, jossa tasaisuuspoikkeamien arvot poikkeavat taulukon 1 arvoista noudatetaan by 45:n uusimman version poikkeama-arvoja. Taulukko 1. Suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat laatuluokan A 0 lattiassa /6/. Tasaisuuspoikkeama Mittausluokka L, mm Suurin sallittu poikkeama, mm Hammastus 0 Poikkeama vaakasuorasta Enintään tai nimelliskaltevuudesta Enintään Enintään Enintään Yli10 3.1.2 Kiinnitys- ja saumauslaasti muodonmuutoskyvyn parantamiseksi kiinnityslaastin alla voidaan käyttää laakerointikerrosta. Laakerointikerros voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoitettu vedeneristysmassa. Kiinnityslaastin tai laakeroinnin ja kiinnityslaastin yhdistelmän tulee täyttää eurooppalaisen standardin SFS-EN ominaisuusvaatimusten lisäksi muodonmuutoskykyvaatimus. SFS-EN 12004:n mukaiset vaatimukset ja todentamismenetelmät esitetään taulukoissa 2a ja 2b. Taulukko 2a koskee tapauksia, joissa kiinnityslaastin alla ei käytetä laakerointikerrosta. Taulukko 2b koskee tapauksia, joissa kiinnityslaastin alla käytetään muodonmuutoskykyä parantavaa laakerointikerrosta. Muodonmuutoskykyvaatimus ja sen todentamismenetelmä esitetään taulukossa 3. Taulukossa 3 annetaan kaksi muodonmuutoskyvyn vaatimustasoa. Kumpaakin vaatimustasoa vastaavat suurimmat sallitut liikuntasaumavälit esitetään kohdassa Taulukko 2a. Kiinnityslaastilta hyväksymiskokeissa vaadittavat SFS-EN mukaiset ominaisuudet ja vaatimustenmukaisuuden todentamismenetelmät. Ominaisuus Vaatimus Testausmenetelmä Vetotartuntalujuus 1,0 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk kovettumisen jälkeen Vetotartuntalujuus märkänä 1,0 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk kovettumisen ja 21 vrk vesisäilytyksen jälkeen Vetotartuntalujuus 14 vrk kovettumisen, 1,0 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk lämpösäilytyksen +70 ºC ja 1 vrk jäähtymisen jälkeen Avoaika: vetotartuntalujuus avoajalla 20 min 1,0 N/mm 2 SFS-EN 1346 Kun kiinnityslaastin alla käytetään kiinnityssysteemin muodonmuutoskykyä parantavaa laakerointikerrosta, joka voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoitettu vedeneriste, voidaan kiinnityssysteemin vaatimuksiksi asettaa taulukossa 2b esitetyt arvot. 711 Taulukko 2b. Kiinnityslaastin tai laakerointi- ja kiinnityslaastikerroksen yhdistelmältä hyväksymiskokeissa vaadittavat SFS-EN mukaiset ominaisuudet ja vaatimustenmukaisuuden todentamismenetelmät. Ominaisuus Vaatimus Testausmenetelmä Vetotartuntalujuus 0,5 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk kovettumisen jälkeen Vetotartuntalujuus märkänä 0,5 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk kovettumisen ja 21 vrk vesisäilytyksen jälkeen Vetotartuntalujuus 14 vrk kovettumisen, 0,5 N/mm 2 SFS-EN 1348 kohta vrk lämpösäilytyksen +70 ºC ja 1 vrk jäähtymisen jälkeen Avoaika: vetotartuntalujuus avoajalla 20 min 0,5 N/ mm 2 SFS-EN 1346 Taulukko 3. Kiinnityssysteemiltä vaadittava muodonmuutoskyky. Muodonmuutoskykyluokka Muodonmuutoskyky Testausmenetelmä 1 1,0 mm Liitteen 1 mukainen leikkauslujuuskoe 1) 2 0,3 mm Liitteen 1 mukainen leikkauslujuuskoe 1) 1) Liitteen 1 mukaisesti todennettu muodonmuutoskyky koskee testatun paksuista vedeneristys-/laakerointi- ja kiinnityslaastikerrosta. Liitteessä 2 esitetään tämän ohjeen laadinnan yhteydessä testatut eri muodonmuutoskykyluokkiin kuuluvat kiinnityssysteemit. Saumauslaastin ominaisuusvaatimukset ovat eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaiset Kiven taustapinta Tartuntapinnalla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia Mitoitus Ohutlaastikiinnitykseen soveltuvat kaikki kalibroidut kivilaatat Luonnonkivilaatat Yleisimmät kivilaattakoot ovat /5/ mm mm mm vapaa pituus mm mm 2 812 Kun kivilaatan paksuus on yli 12 mm, laattojen on oltava standardin pren mukaiset. Laatan kokonaispinta-ala on 0,4 m 2 /5/. Pitemmän sivun suhde lyhyempään on korkeintaan 3:1 /4/. Ohutlaatat Ohutlaatan paksuus on korkeintaan 12 mm. Yleisin laattapaksuus on 10 mm. Ohutlaattojen on oltava standardin pren mukaiset. Laatan kokonaispinta-ala on 0,3 m 2. Pitemmän sivun suhde lyhyempään on korkeintaan 3:1 /5/ Laattasaumat Kivien välisen sauman leveys on yleensä 2-3 mm /4/ Liikuntasaumat Liikuntasauma sijoitetaan: Normaalisti toisiaan vastaan kohtisuoriin suuntiin /1,5/. Aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle /1, 5/ Aina elementtien välisen sauman kohdalle, kun elementtien liike-erojen oletetaan olevan huomattavan suuret /1, 5/ Aina pystyrakenteen ja lattian liitoskohtaan /1, 5/ Aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä /1, 5/ Liikuntasauma ulottuu kiinnityslaastikerroksen, mahdollisen laakerointikerroksen ja tasoitekerroksen läpi. Liikuntasauman rakenne esitetään kuvassa 4. Laakerointikerros Kiinnityslaasti Elastinen saumamassa Saumanauha Kuva 4. Liikuntasauma välipohjan tuen kohdalla. Saumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja värjäävät kiven märän näköiseksi. Silikonituotteita liikuntasaumoihin käytettäessä on varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen tai saumaukseen. 913 Liikuntasaumaväli mitoitetaan jäljempänä esitetyn menetelmän mukaisesti. Liikuntasaumaväliä voidaan kasvattaa leventämällä kivien välistä saumaa ja liikuntasaumaa. Jos kivien välisiä saumoja tai liikuntasaumoja kavennetaan, liikuntasaumaväli pienenee. Laatoitusalustan suhteellisen kosteuden osalta on muistettava, että mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa, alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista kosteutta. Liikuntasaumaväli kentän molempiin suuntiin määräytyy luonnonkivilaatan pitemmän sivumitan mukaan. Kun kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky on 1,0 mm, liikuntasauman suositeltava minimileveys on 5 mm. Näin minimoidaan riskiä, että liikuntasauma käytännön olosuhteissa jäisi liian pieneksi ( 2 mm). Liikuntasaumavälin mitoitusmenetelmä Laatoituksen suurimman mahdollisen liikuntasaumavälin laskennassa otetaan huomioon laatoitukseen kohdistuva kokonaismuodonmuutos ε = ε cs + ε cc + ε c (1) missä ε cs = Kiinnitysalustan kutistuma ε cc = Kiinnitysalustan viruma ja ε c = Kiinnitysalustan venymä laatoituksen jälkeen. Laatan taipumasta aiheutuvan kivilaatoitukseen kohdistuvan puristuman laskemiseksi lasketaan laatan käyristymä kaavalla missä 48a κ = (2) 2 5L a = taipuma, L = jänneväli ja κ = käyristymä. Käyristymää κ vastaava laatan yläpinnan puristuma lasketaan kaavalla ε = κ ( h t) (3) c + missä h = neutraaliakselin etäisyys laatan yläpinnasta ja t = päällystekerroksen paksuus. Käyttörajatilatarkastelussa lasketaan pitkä- ja lyhytaikaisen kuormituksen aiheuttama muodonmuutos, ε c + ε cc. 1014 Betonin kuivumiskutistumalle, ε cs,voidaan käyttää taulukon 5 arvoja. Taulukon 5 kutistuma-arvot koskevat betonia, jonka maksimiraekoko on vähintään 16 mm. Mikäli maksimiraekoko on pienempi betonin kuivumiskutistuma on suurempi. Maksimiraekoon pienentäminen 16 mm:stä 8 mm:iin kasvattaa betonin kuivumiskutistumaa n % Taulukko 5. Betonin jäljellä oleva kuivumiskutistuma. Betonin RH, % ε cs, 80 0,3 85 0,4 90 0,55 Liikuntasaumavälin yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan laatan taipuma ei saa ylittää arvoa L/250. Suurin mahdollinen käyristymä lasketaan käyttämällä suurinta mahdollista taipumaa, jolloin päädytään kaavaan L 2 5L = κ (4) missä κ 250 = taipumaa L/250 vastaava käyristymä. 48 Kun κ 250 ratkaistaan kaavasta 5 saadaan 48 κ 250 = (5) 1250L Ontelolaatan ja massiivilaatan tapauksessa neutraaliakselin korkeutena voidaan käyttää painopisteakselin korkeutta. Painopisteakselin korkeudeksi voidaan olettaa puolet laatan korkeudesta. Tällöin päällysteen kokoonpuristumaksi saadaan ε = κ (0,5H ) (6) c t missä H = laatan paksuus. Neutraaliakseli sijaitsee yleensä painopisteakselin yläpuolella, joten kaavalla 6 saadaan varmalla puolella olevia ε c -arvoja. Mitä paksumpi ja lyhyempi laatoitettava betonilaatta on kyseessä sitä varmemmalla puolella oleva ε c -arvo kaavalla 6 saadaan. Kaava 6 soveltuu liikuntasaumavälin karkeaan mitoittamiseen. Tarkemmassa liikuntasaumavälin mitoituksessa käytetään neutraaliakselin korkeutta ja todellisia laatoitukseen kohdistuvia muodonmutoksia. Kuvien 6-14 käyrästöissä esitetään eräiden kivilaattakokojen, kivien välisen saumaleveyden ja liikuntasaumaleveyden yhdistelmien suurin suositeltava liikuntasaumaväli, kun kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky on 1 tai 0,3 mm. Kun kivien välisen 1115 sauman leveys on 2-3 mm, käytetään käyrästöä, jossa kivien välinen saumaleveys on 3 mm. Taulukoissa 6 ja 7 on esimerkiksi laskettu kaavan 6 avulla suurimpia suositeltavia liikuntasaumavälien arvoja, kun kyseessä on ontelolaatta, jolla on suurin mahdollinen annettua hyötykuormaa vastaava jänneväli. Jännevälitiedot perustuvat ParmaBetonilan ontelotaattojen suunitteluohjeeseen /17/. Päällysteen paksuudeksi on oletettu 15 mm. Taulukko 6. Ontelolaatan 4 kn/m 2 :n hyötykuormaa vastaavaa maksimijänneväliä vastaava kaavalla 6 laskettu suurin suositeltava liikuntasaumaväli. Kivilaatan paksuus n. 10 mm ja laatoituskerroksen paksuus n. 15 mm. muodonmuutoskyky liitteen 1 mukaisesti testattuna Kiven pitempi sivumitta 1 mm 150 tai ,3 mm 150, 300 tai Kivien välisen sauman leveys, mm Liikuntasauman leveys, mm Ontelolaatan Jänneväli, Alustan Liikuntasaumaväli, m korkeus, mm m RH, % *) *) Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa, alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista kosteutta 1216 Taulukko 7. Ontelolaatan 6 kn/m 2 hyötykuormaa vastaavaa maksimijänneväliä vastaava kaavalla 6 laskettu suurin suositeltava liikuntasaumaväli. Kivilaatan paksuus n. 10 mm ja laatoituskerroksen paksuus n. 15 mm. muodonmuutoskyky liitteen 1 mukaisesti testattuna Kiven pitempi sivumitta 1 mm 150, 300 tai ,3 mm 150, 300 tai Kivien välisen sauman leveys, mm Liikuntasauman leveys, mm Ontelolaatan Jänneväli, Alustan Liikuntasaumaväli, m korkeus, mm m RH, % *) *) Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa, alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista kosteutta Taulukossa 8 esitetään maavaraisen laatan päälle tehdyn luonnonkivilaatoituksen suurin suositeltava liikuntasaumaväli. Taulukko 8. Maavaraisen betonilaatan päälle tehdyn luonnonkivilaatoituksen suurin suositeltava liikuntasaumaväli. Kivilaatan paksuus n. 10 mm. muodonmuutoskyky liitteen 1 mukaisesti testattuna Kiven pitempi sivumitta 1 mm 150, 300 tai ,3 mm 150, 300 tai Kivien välisen sauman leveys, mm Liikuntasauman leveys, mm Betonin RH laatoitusajankohtana, % Liikuntasaumaväli, m17 Kiven pitempi sivumitta 150 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 3 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva 6. Kiven pitempi sivumitta 300 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 3 mm Liikuntasaumaväli, m Kuva 7. muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kiven pitempi sivumitta 300 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 6 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva 8. 1418 Kiven pitempi sivumitta 300 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 8 mm, Liikuntasauma 8 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva 9. Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 3 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoituksen kohdistuva muodomuutos, promilleja Kuva 10. Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 6 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva19 Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 6 mm, Liikuntasauma 10 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva 12. Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm Kivien välinen sauma 8 mm, Liikuntasauma 8 mm Liikuntasaumaväli, m muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva 13. Liikuntasaumaväli, m Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 30 mm Kivien välinen sauma 8 mm, Liikuntasauma 8 mm muodonmuutoskyky > 1 mm muodonmuutoskyky > 0,3 mm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja Kuva20 3.2 Laadunvarmistus työmaalla Alusta ennen päällystystä Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen laatoitusalustan vaatimusten täyttyminen todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin. Pinnan vetolujuus määritetään standardin ISO mukaisesti. Määrityksiä tehdään kolme jokaista alkavaa 1000 m 2 kohti /6/. Alustan suhteellinen kosteus mitataan betoniin tehdyistä porarei istä Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/. Alustan tasaisuus mitataan tasoituksen jälkeen by 45:n luvun mukaisesti /6/ Työn aikainen laadunvarmistus Työssä noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita sekä kohdassa 1.2 lueteltujen julkaisujen ohjeita. Vaativissa kohteissa ja suuria laattoja käytettäessä on suositeltavaa käyttää menetelmää, jossa kiinnityslaasti levitetään myös laatan takapintaan ennen kiinnittämistä. Työn tekijällä tulee olla käytössään tuotteen käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedote työn tekijälle ymmärrettävällä kielellä. Etenkin suurissa ja merkittävissä kohteissa mallilaatoituksen teko on suositeltavaa. Laattatartunta voidaan tarvittaessa mitata mallilaatoituksesta. Kun kiinnitys tehdään pelkällä kiinnityslaastilla, laattojen tartuntalujuuden on oltava vähintään 1,0 N/mm 2. Kun kiinnitys tehdään kiinnityslaastin ja laakerointikerroksen yhdistelmällä, laattojen tartuntalujuuden on oltava vähintään 0,5 N/mm 2. Tartuntalujuus määritetään SFS 5446:n mukaisesti. Tuotteen avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan. Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta. Kiinnityslaastin tartuntapinta-ala ja se, ettei avoaika ole ylittynyt tarkastetaan asennuksen aikana nostamalla valmiiksi asennettu laatta irti ja tarkastamalla laatan taustapinta sekä kiinnityslaastikerroksen pinta. Esimerkki onnistuneesta ja epäonnistuneesta laatan asennuksesta esitetään kuvassa 5. 1721 Kuva 5. Asennetut, irti nostetut laatat. Kiinnityslaastin levitys vasemman puoleisen laatan taustapinnalle on epäonnistunut. Kiinnityslaastin levitys oikeanpuoleisen laatan taustapinnalle on onnistunut ja laasti täyttää laatan pinnan (Optiroc Oy Ab) Valmis päällystys Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen valmiin laattapäällystyksen vaatimusten täyttymien todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin. 4 PAKSULAASTIKIINNITYS 4.1 Suunnittelu Laatoitusalusta Luonnonkivipäällystys tehdään alustalle, joka on rakennusosakohtaisten vaatimusten mukainen /3, 5/. Betonialustan runkoaineen maksimiraekoon tulee olla vähintään 16 mm.. Mikäli pintavalun maksimiraekoko on 8 mm, betonin kutistuma on n % suurempi kuin 16 mm:n maksimiraekoolla. 1822 Laatoitusalustaa koskevia vaatimuksia esitetään kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa. Tässä esitetään suhteellista kosteutta koskevat vaatimukset sekä suhteellisen kosteuden arviointimenetelmiä. Suhteellinen kosteus Laatoituksen jälkeisen kuivumiskutistuman suuruus riippuu laatoitusalustan suhteellisesta kosteudesta. Laatoitusalustan suhteelliseksi kosteudeksi suositellaan enintään 80 %. Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. betonin laadusta, rakenneratkaisusta, ja ympäristöolosuhteista. Rakenteiden kuivumista voidaan arvioida julkaisussa Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/. Erilaisten rakenneratkaisujen edellyttämä lattiabetonin kuivatusaika 90 %:n suhteelliseen kosteuteen voidaan arvioida by 45:n kohdassa 4.4 annetun arviointimenetelmän mukaisesti /6/. Työmaalla suhteellinen kosteus on aina mitattava ennen päällystystä Kiinnityskerros ja saumauslaasti Paksulaastikiinnityksen rakenneosat ovat maakostea betoni ja sen päälle levitettävä tartuntalaasti. Maakostean betonikerroksen suositeltava paksuus sisätilojen lattianpäällysteessä on mm. Kun laatoitusalustassa on odotettavissa kutistumasta tai kuormituksesta aiheutuvia muodonmuutoksia, on oleellista, että kiinnityskerroksella on hyvä muodonmuutoskyky. muodonmuutoskyvyn parantamiseksi kiinnityskerroksen alla käytetään laakerointikerrosta. Laakerointikerros tehdään muovikalvon tai muun tartunnan estävän kerroksen avulla tai jättämällä alusta kuivaksi. Mikäli laatoitusalustassa ei tapahdu laatoituksen jälkeen merkittäviä muodonmuutoksia, laatoituksen tartunnan parantamiseksi laatoitusalusta voidaan kastella ennen kivipäällysteen asentamista. Alustan kastelussa käytetään vettä tai vesi-/liimaseosta, joka harjataan alustaan ennen maakostean betonin levittämistä. Maakostean betonin koostumukselle ei ole standardoituja vaatimuksia. Runkoaineen maksimiraekooksi suositellaan paksulaastikiinnityksessä enintään 8 mm. Sementtimäärä on tyypillisesti noin 300 kg/m 3. Vettä lisätään vain sen verran, että massasta voidaan käsin muotoilla koossa pysyvä pallo. Kivilaattojen tartunnan parantamiseksi maakostean betonin päälle levitetään notkea sementistä ja vedestä sekoitettu sementtiliimakerros. Maakostean betonikerros tiivistetään kiven asentamisen jälkeen kumivasaralla. Tiivistys on tehtävä siten, että saavutetaan riittävä lujuus. Suositeltava tiivistysvara on 5 10 mm. Saumauslaastin ominaisuusvaatimukset ovat eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaiset. 1923 4.1.3 Kiven taustapinta Tartuntapinnalla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia Mitoitus Luonnonkivilaatat Suositeltava kivilaatan paksuus on 20 mm. Kun laatan sivumitat ovat mm ja sivumitta-paksuus-suhde 3, laatan suunnittelukuorma lasketaan kaavasta 1. N 2 b h = 1, l (1) Rd sbtk f jossa h on laatan paksuus (mm), b laatan leveys (mm), l laatan pituus (mm), f sbtk laatan taivutusvetolujuuden ominaisarvo (MPa) ja laatan suunnittelukuorma (kn). N Rd Laattasaumat Kivien välisen sauman leveys on yleensä 2-3 mm /4/ Liikuntasaumat Liikuntasauma sijoitetaan: Normaalisti toisiaan vastaan kohtisuoriin suuntiin /1,5/. Aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle /1, 5/ Aina elementtien välisen sauman kohdalle, kun elementtien liike-erojen oletetaan olevan huomattavan suuret /1, 5/ Aina pystyrakenteen ja lattian liitoskohtaan /1, 5/ Aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä /1, 5/ Liikuntasauma ulottuu maakostean kiinnityskerroksen läpi. Liikuntasauman rakenne esitetään kuvassa 15. Suositeltavaa on sijoittaa lattianpäällysteeseen liikuntasauma vähintään m välein. Saumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja värjäävät kiven märän näköiseksi. Silikonituotteita liikuntasaumoihin käytettäessä on varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen tai saumaukseen. 2024 Kuva 15. Paksulaastikiinnityksen liikuntasauman rakenne /4/. 4.2 Laadunvarmistus työmaalla Alusta ennen päällystystä Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen laatoitusalustan vaatimusten täyttymien todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin. Alustan suhteellinen kosteus mitataan betoniin tehdyistä porarei istä Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/ Työnaikainen laadunvarmistus Etenkin suurissa ja merkittävissä kohteissa suositellaan mallilaatoituksen tekemistä. Laattatartunta voidaan tarvittaessa mitata mallilaatoituksesta. Tartuntalujuus määritetään SFS 5446:n mukaisesti. Tuotteiden avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan. Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta. Kiven ja kiinnityslaastin välinen tartuntapinta-ala ja kiinnitystarvikkeiden vaatimustenmukaisuus voidaan tarkastaa irrottamalla valmiiksi asennettu laatta Valmis päällystys Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen valmiin laattapäällystyksen vaatimusten täyttyminen todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin. 2125 KIRJALLISUUTTA 1. RT Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisätiloissa. Rakennustietosäätiö, 1987, 17 s. 2. RT SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 416 s. 3. RT RunkoRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 434 s. 4. Mesimäki Pekka, Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje. Kiviteollisuusliitto ry. Helsinki s. + liitt. 7s. 5. Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet. Tulikivi s. 6. BLY 7/by 45. Betonilattiat Suomen Betoniyhdistys ry.. Suomen Betonilattiayhdistys ry.. Jyväskylä s. 7. Merikallio T. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Suomen betonitieto. Helsinki s. 8. SFS-EN 1348 Adhesives for tiles. Determination of tensile adhesion strength for cementitious adhesives. 7 s. 9. SFS-EN 1346 Adhesives for tiles. Determination of open time. 6 s. 10. SFS-EN Adhesives for tiles. Definitions and specifications. Laattojen kiinnitysaineet. Määritelmät ja spesifikaatiot. 9 s. 11. SFS-EN Adhesives for tiles. Determination of transverse deformation for cementitious adhesives and grouts. 10 s. 12. SFS-EN Grouts for tiles. Definitions and specifications Laattojen saumauslaastit. Määritelmät ja määrittelyt. 15 s. 13. pren Natural stone - Finished products, modular tiles - Specifications. 14. pren Natural stone - Finished products, slabs for floors and stairs - Specifications. 15. SFS 5446 Betoni. Tartuntalujuus. 2 s. 16. ISO Paints and Varnishes. Pull off test for adhesion. 7 s. 17. ParmaParel-ontelolaatat. Suunniteluohje. Parma Betonila s. 2226 2327 LIITE 1 1(2) LUONNONKIVILAATOITUKSEN KIINNITYSSYSTEEMIN MUODONMUUTOSKYKY 1 Soveltamisala Menetelmän tarkoituksena on mitata luonnonkivilaatoituksen kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky. Kiinnityssysteemillä tarkoitetaan vesieristeen tai muun laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin yhdistelmää tai pelkkää kiinnityslaastia. Koetulos koskee kokeessa käytettyjä vesieristyksen/laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin kerrospaksuuksia. 2 Koekappaleet ja niiden valmistus Koekappaleet ovat kuvan 1 mukaisia kolmesta kivilaatasta ja kahdesta kiinnityslaastin ja vesieristyksen/laakerointikerroksen yhdistelmästä koostuvia kappaleita. Kivilaatat ovat Kurun harmaata ja niiden testauspinta on raamisahattu pesty. Laattojen koko on mm 2. Kivilaatat kiinnitetään toisiinsa kuvan 1 mukaisesti mm 2 :n alalta. Koekappaleita säilytetään vakio-olosuhteissa 28 ± 2 C, RH 50 ± 5 %, ilmavirtaus 0,2 m/s. Koekappaleiden lukumäärä on 3. Laatoitusalusta Vesieriste/ Laakerointikerros Kiinnityslaasti 75 mm 100mm Kivilaatta Kuva 1. Koekappale. 3 Kokeen suoritus Koekappaleet kuormitetaan aikaisintaan 28 vrk:n ikäisinä. Koekappaleita kuormitetaan kuvan 1 mukaisesti nopeudella 0,08 mm/min. Muodonmuutos mitataan 0,01 mm:n tarkkuudella maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen..28 LIITE 1 1(2) 4 Koetulokset Koetuloksista lasketaan muodonmuutoksen keskiarvo maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen. Muodonmuutoskyky on maksimikuorman jälkeisellä 0,5 MPa:n kuormalla saavutettu muodonmuutos. 5 Testausselostus Testausselostuksessa ilmoitetaan: - testattujen tuotteiden tunnisteet - kokeessa käytetyt testattujen tuotteiden kerrospaksuudet - viittaus tähän menetelmäkuvaukseen - muodonmuutoksen keskiarvo 0,1 mm:n tarkkuudella maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen.29 LIITE 2 1(1) Ohjeen laadinnan yhteydessä liitteen 1 mukaisesti testattujen luonnonkivilaattojen kiinnityssysteemien muodonmuutoskyky. Maksimimuodonmuutos 1,0 mm Kiinnityssysteemi Vetonit lattiadispersio MD 16 + Vedeneristys + Saneerauslaasti (5 mm) Soveltuu sisäkäyttöön ulkokäyttöön X Rep 990 (3 mm) + Saneerauslaasti (3 mm) X X Maksimimuodonmuutos 0,3 mm Kiinnityssysteemi Soveltuu sisäkäyttöön ulkokäyttöön Vetonit klinkkerilaasti (3 mm) X X Vetonit saneerauslaasti (3 mm) X X30 Samankaltaiset tiedostot
Märkätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Lisätiedot Julkisivun laastilla kiinnitetyn luonnonkivilaatoituksen suunnitteluohje
Julkisivun laastilla kiinnitetyn luonnonkivilaatoituksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Lisätiedot Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003
Luonnonkivisen laastilla kiinnitetyn sisäseinälaatoituksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet. Lisätiedot VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä Lisätiedot Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot 8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi
* because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin Lisätiedot ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN
ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN Lisätiedot Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys
Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö Lisätiedot sidosaineet ja liimat
sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen Lisätiedot Kerrospaksuuden ylittäessä 50mm, tulee huomioida, että tuotekortissa esitetty kuivumisaika kasvaa.
Lattiaratkaisut 1 Betonilattian tasoitus, liike- ja toimistorak. RAK 1 / 10 Hyvälaatuisen betonin tasoitus mm. liike- ja toimistorakennuskohteissa Uusi lattiapäällyste, esim. muovi- tai tekstiilimatto, Lisätiedot HB MOSTONE RT 38691. HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy
RT 38691 tuotetieto 1 tuotetieto heinäkuu 2015 RT 38691 412.1 Talo 2000 522.2 Talo 90 RT tuotetieto S SfB RT CAD -kirjastot 1 (6) HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy HB MOSTONE Kotimaiset Lisätiedot Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7
S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1 Lisätiedot Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki
1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus... Lisätiedot Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA
Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia Lisätiedot Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane
Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku Lisätiedot Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä
Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan Lisätiedot Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.
1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli Lisätiedot ALUSTANKÄSITTELYOHJEET
26.6.2014 ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakentaminen - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä Lisätiedot HÖGANÄS FB 5. Tuoteselostus Pohjustusaine FB 5 on akryylidispersioperustainen ja ennen kuivumistaan vesiliukoinen.
Isojen lattialaattojen laatoitusratkaisut Laatoitettaessa pintoja isoilla laatoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota alustan tasaisuuteen. Alustan tasoittaminen onnistuu parhaiten juoksevalla tasoitteella. Lisätiedot TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE
Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus Lisätiedot 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET
Tulostettu 5.7.2016 1 / 40 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Saneerauslaasti SL 2 Saneerauslaasti ILL 5 Saneerauslaasti VSL 8 Tartuntapohjuste 11 Vedeneriste 13 Saniteettisilikoni 16 Laattasaumalaasti Lisätiedot Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.
1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 195/04 Myönnetty 20.8.2004 Päivitetty 18.2.2011 TUOTTEEN NIMI. EDUSTAJA Pukkila Vedeneristysjärjestelmä Pukkila Oy Ab Pitkämäenkatu 9, PL 29 20251 TURKU TUOTEKUVAUS Pukkila Vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot 5 Kivirakentaminen RTS 10:48
RunkoRYL 2010 521 Luonnonkivityö runkorakenteissa Sivu: 1 5 Kivirakentaminen RTS 10:48 52 Kiviverhous ja -päällystys 521 Luonnonkivi runkorakenteissa Sisältö rakennuksen runkorakenteiden ja rakennukseen Lisätiedot RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT
JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen Lisätiedot Betonin korjausaineiden SILKOkokeet
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat... Lisätiedot LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:
LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla Lisätiedot Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4 Lisätiedot Hinnasto 2012. sivut 155-161 Laatoitusaineet
Hinnasto 2012 sivut 155-161 Laatoitusaineet Laatoitusaineet Kiinnitysaineet TARVIKKEET Pukkila Klinkkerilaasti Vähän pölyävä kiinnityslaasti klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin Lisätiedot ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET
Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella, Lisätiedot Betonilattiat 2014 BY45/BLY7
Betonilattiat 2014 BY45/BLY7 Kim Johansson, BY 9.4.2014 Tampere 1 Toimikunta 2011/1 2013/10 Pentti Lumme, puheenjohtaja Rudus Oy Martti Matsinen, BLY Jouko Ilvonen, Semtu Oy Casper Ålander, Celsa Steel Lisätiedot ALUSTANKÄSITTELYOHJEET
ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä Lisätiedot TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen
TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723 Lisätiedot sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo Lisätiedot SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT
SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7 Lisätiedot Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje
Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22 Lisätiedot Betonikoulutus 28.11.2013
Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS. Lisätiedot Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille.
Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen Ratkaisut ammattilaisille. Älä vedä pölyä henkeen! Valitse lähes pölyämätön Ceresit CM 90 kiinnityslaasti säästät myös siivousaikaa. Mullistava Easy-teknologia tekee Lisätiedot Myöntämispäivä 18.8.2006. Kiilto Keramix vedeneriste
SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 18.8.2006 Nro VTT C 690 06 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FIN 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta- Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 123/99 Myönnetty 26.11.1999 Päivitetty 21.10.2011 TUOTTEEN NIMI Ceresit CL 50 vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Henkel Norden Oy Äyritie 12 A 01510 VANTAA EDUSTAJA SUOMESSA Lisätiedot PUKKILA PALVELUTUOTTEET 1.6.2009 HINNASTO 3
PUKKILA PELUTUOTTEET 1.6.2009 HINNASTO 3 KIINNITYSLAASTIT PUKKILA KLINKKERILAASTI KL25 25 kg 19,55 23,85 25 kg 48 x 25 kg 6420112855895 8001 Klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin Lisätiedot saneerauslaasti Mira Supersil silikoni Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 124/99 Myöntämispäivä 17.12.1999, Päivitetty 15.4.2008 ja 15.9.2010 TUOTTEEN NIMI MIRA märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Mira Byggeprodukter a/s Navervej Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto
1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön Lisätiedot Casco Saniteettisilikoni nurkkien, liikunta-saumojen ja myös lattia-seinä liittymien saumaukseen
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5605-10 Myöntämispäivä 1.6.2010 TUOTTEEN NIMI Schönox HA märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Akzo Nobel Coatings Oy Valimotie 22 (PL 140) 01531 VANTAA Lisätiedot wedi -seinäratkaisut märkätiloissa
wedi -seinäratkaisut märkätiloissa WEDI-RAKENNUSLEVYJEN ASENNUS wedi-rakennuslevyjä voidaan käyttää erilaisissa märkätilojen seinärakenteissa niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Seinärakenne määrittelee Lisätiedot Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet... Lisätiedot Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093
Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Lisätiedot Laminaatti 2-lock ja T-lock
Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten Lisätiedot FRAME-seminaari 8.11.2012
FRAME-seminaari 8.11.2012 Olli Teriö Rakennustyömaan olosuhdehallinta Kuivatus Lämmitys Ilmanvaihto Kosteuden haihtuminen betonin pinnasta, kun pinta on märkä Ilma ja betoni 18-21 o C Rh 50-70% Ilmavirta Lisätiedot saumaus- ja tiivistysaineet
saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien Lisätiedot TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä
TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden Lisätiedot Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi
Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa. Lisätiedot ASENNUSOHJEET - 2015 - ABL-LAATAT
ASENNUSOHJEET - 2015 - ABL-LAATAT YLEISTÄ SEINIEN LAATOITUS LATTIAN LAATOITUS LIIKUNTASAUMAT LATTIAN JA SEINÄN RAJAKOHTA MÄRKÄTILASSA VALESAUMAISTEN MOSAIIKKILAATTOJEN ASENNUS LASIMOSAIIKIN ASENNUS ---01-- Lisätiedot PUURAKENTEET RAKENTEIDEN MITOITUS. Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan
Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan 1 Luentorunko Kirjallisuus Yleistä Kävely häiriölähteenä 2 Kirjallisuus Standardi SFS-EN 1991 RIL 205-1-2007 Puurakenteiden suunnitteluohje Standardin Lisätiedot 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED
1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1 Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, Lisätiedot TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011. Fescon vedeneristysjärjestelmä
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-870-06 Myönnetty 27.9.2006 Päivitetty 27.9.2011 TUOTTEEN NIMI Fescon vedeneristysjärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Fescon Oy Myllykatu 3 05830 HYVINKÄÄ TUOTEKUVAUS Fescon vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti
Maanvaraisen lattian mitoitus by45/bly7 2014 Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti BETONI LATTIA 2014 by 45 BETONILATTIAT 2002, korvaa julkaisut by 8 (1975), by 12 (1981), by 31 (1989), by 45 (1997 Lisätiedot Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.
Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä Lisätiedot Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat
Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen Lisätiedot RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... Lisätiedot VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326
VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat Lisätiedot RakMK:n mukainen suunnittelu
RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS Lisätiedot Sikalastic -201 W vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7791-11 Myöntämispäivä 29.12.2011, Päivitetty 13.4.2012 TUOTTEEN NIMI Sika Vedeneristysjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Sika Finland Oy Ab PL 49 FI-02921 Espoo TUOTEKUVAUS Sika Lisätiedot RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS... Lisätiedot SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA Työohjeistus SCHÖNOX HA vedeneristysjärjestelmälle VTT-C-5605-10 hyväksynnän mukaisesti Versio: 1-2010 Huokoiset imevät seinäpinnat pohjustetaan 1:3 vedellä Lisätiedot Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:
PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen Lisätiedot LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE
LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4 Lisätiedot Asennusohje ColoRex SD och EC
Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään Lisätiedot Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:
PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet... Lisätiedot SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan Lisätiedot Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy
Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet Sami Niemi Vahanen Oy 12.2.2015 Kosteudenhallinta on tärkeätä Lujabetonipäivilläkin 2007 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät Betonin Lisätiedot Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012
Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen Lisätiedot MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE
MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus) Lisätiedot Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.
25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut Lisätiedot Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.
Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien Lisätiedot Väri. Käyttölämpötila. Sideaine. Runkoaine. Veden lämpötila. Käyttöaika. Kuivumisaika. Menekki. Veden tarve. Sauman leveys
PUKKILA ERIKOISSAUMA ELOKUU 2011 (1/1) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. TEKNISET TIEDOT Lisätiedot LAAKERIEN VALINTAOHJE
LAAKERIEN VALINTAOHJE 1. Yleistä Laakerien valintaan vaikuttavat tekijät ovat yleensä - kuorma - liikevarat - kiertymä - kitkakerroin - palonkesto - käyttölämpötila - käyttöikä - mitat - tuotehyväksyntä Lisätiedot ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin
19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu Lisätiedot LAATOITUSOHJE. Laatoituksen aloitus. Seinät
LAATOITUSOHJE Laatoituksen aloitus Seinät Seinien kaakelointi aloitetaan merkkaamalla ensin kaakeleiden vaaka- ja pystylinjat. Merkitse seinään pystysuora viiva keskelle. Asenna suora lauta seinälle vaakasuoraan Lisätiedot Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane
0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo Lisätiedot TYÖOHJE 11/2008 Pukkila Märkätilajärjestelmä Terve märkätila Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä suunnittelulla Lisätiedot Betonipäivät 9.11.2010 Betonilattiat Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen
Betonipäivät 9.11.2010 Betonilattiat Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen Vilho Pekkala DI, Vahanen Oy Realismia alusta pitäen Tarkoitukseen sopivat laatuvaatimukset Järkevät kustannuskehykset teollisuuslattian Lisätiedot POLYFLOR KALVOPINTAISEN MUOVIMATON ASENNUSOHJE
Sivu 1 / 6 Polyflorin kalvopintainen muovimatto toimii pitkäikäisenä julkisen tilan lattiapäällysteenä, ja voi altistua hyvinkin voimakkaalle rasitukselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että matto asennetaan Lisätiedot RT 38422 LIUSKEKIVILAATAT, -MUURIT JA KATTOLIUSKEET. Liuskemestarit Oy
RT 38422 tarviketieto 1 TARVIKETIETO heinäkuu 2013 voimassa 31.8.2015 asti 1 (6) RT 38422 413 Talo 2000 523 Talo 90 S SfB LIUSKEKIVILAATAT, -MUURIT JA KATTOLIUSKEET ORIVEDEN MUSTA, LOKAN VALKOINEN, PALJAKAN Lisätiedot Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys
LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen, Lisätiedot Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset
Korvaa esitteen 11/98 5/2000 Väli 8 Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset www.peikko.com SISÄLLYSLUETTELO: 1. BETONILATTIOIDEN LIIKUNTASAUMAT... 3 1.1 LS 1 Kevyille Lisätiedot Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N
HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin Lisätiedot SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022
SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Pohjusta kuivunut ja pölytön seinäpinta Kiilto Keraprimerilla. Kiilto Keraprimer ohennetaan vedellä 1:1. Anna pohjustusaineen kuivua Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet... Lisätiedot Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE
Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset Lisätiedot 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet
15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen Lisätiedot Pakollinen testi: U-arvo
ULKO-OVIEN 1/11 Ulko-ovien CE-testit Pakollinen testi: U-arvo...1 Pakollinen testi: Ilmanläpäisevyys...2 Pakollinen testi: Vesitiiviys...3 Pakollinen testi: Tuulenpaineen kestävyys...4 Pakollinen testi: Lisätiedot 1.9.2008. Korvaa esitteen 8 50/3.4.2006. Laatoitusratkaisut. uudis- ja korjausrakentamiseen. www.maxit.fi
Laatoitusratkaisut uudis- ja korjausrakentamiseen 8 50.9.008 Korvaa esitteen 8 50/3..006 www.maxit.fi SISÄLTÖ MAXIT OLE HYVÄ RAKENTAJA 3 Laatoitusratkaisujemme sisältö 3 RATKAISUT 5. Märkätilat, normaali Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 2 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-755-11 Myönnetty 1.10.011 Päivitetty 8.3.01 TUOTTEEN NIMI Ceresit CL 60 märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä VALMISTAJA Henkel Norden Oy Äyritie 1 A 01510 VANTAA Lisätiedot Eurokoodien mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute